K. B. Schmutz. Experimentelle Beiträge zur Petrogeuie. 133 



III. Leucit basalt 1 vom Capo di Bove mit Na Gl (1 : 2). 



Die Mischung wurde in einem Porcellantiegel bei lichter 

 Rothgluth geschmolzen. 



Das Resultat ist vollkommen dem von No. II analog und 

 hat sich beidesmal ein Augitit gebildet. 



IV. Leucitit vom Capo di Bove mit Chlor calcium im Ver- 



hältniss 3:2. 



Die Masse wurde 8 Stunden bei heller Rothgluth ge- 

 schmolzen und lieferte nach der Abkühlung eine bräunliche 

 Glasbasis mit ausgeschiedenen Feldspäthen. Dieselben erwiesen 

 sich durch ihre dem monoklinen System angehörigen Krystalle, 

 sowie durch die Bildung von Kieselfluorkaliumkrystallen aus 

 der Lösung in verdünnter Flusssäure als Orthoklase. 



V. Leucitit vom Capo di Bove mit Fluomatrium und Fluor- 



c alcium. 



Leucitit 3,0 g 



Fluornatrium 1.5 _ 



Fluor calcium 1.5 „ 



Die Mischung wurde in einer Platindüte 6 Stunden bei heller 

 Rothgluth geschmolzen und 2 Stunden abgekühlt. Die erkaltete 

 Masse war von grünlichgelber Farbe und an der Oberfläche mit 

 Grlimmerblättchen bedeckt. Der Dünnschliff zeigte eine 

 gelbliche Glasbasis, aus der Feldspäthe und Skapolithe aus- 

 geschieden waren. Die Feldspäthe sind in langen Leisten vor- 

 handen, farblos, und zwar sowohl als Orthoklase mit 5° Aus- 

 löschung im Maximum, als auch Plagioklase mit — 30° maximaler 

 Auslöschung (Labrador). Die Skapolithe zeigen sich in 

 quadratischen farblosen Durchschnitten und sind in Salzsäure 

 leicht löslich; sie gehören mehr der Mejonit reihe an. 

 Die Schmelze ist, da der Glimmer mehr accessorisch und nur 

 oberflächlich vorkommt, als ein Skap olith-T ep hrit zu 

 bezeichnen. 



VI. Leucitit vom Capo di Bove mit Fluornatrium und Kiesel- 



fluorkalium. 



Leucitit 15 Theile. 



2s atriumfluorid 5 „ 



Kieselfluorkalium 3 „ 



1 Ausgeführt von Doelter. 



